( ' '^9 ) 

 faut opérer dans unt' atmosphère (l'hvdrogène pur, à ral)ri de l'air et de 

 l'humidité. 



» L'appareil employé se compose : i" d'un syslème producteur d'hydro- 

 gène [)ur et sec; 2" d'un barboteur contenant le chlorure de titane et 

 pouvant être légèrement chauffé; 3° d'un tube en porcelaine de Saxe, 

 brasqué avec le mélange rutile-charbon ; 4" d'une nacelle en char- 

 bon contenant le silicium; 5" d'un fourneau à vent chauffe au charbon 

 de cornue, et 6" d'un tube de dégagement plongeant dans le mercure. 

 Il faut avoir soin de bien chasser l'air de l'appareil avant le chauffage, 

 et l'excès de chlorure après l'expérience. On se sert pour cela du courant 

 d'hvdrogène, que l'on dérive de manière qu'il ne passe pas par le barbo- 

 teur. 



» Le bore et les différents métaux peuvent être substitués au silicium 

 dans cette expérience. Seuls, le fer et l'antimoine n'agissent pas; l'alumi- 

 nium donne, outre les cristaux précédents, beaucoup tic lamelles hexago- 

 nales qui sont un alliage que j'ai antérieurement décrit. 



» Les cristaux obtenus dans cette réaction ne sont pas facilement atta- 

 qués par les réactifs. Seule, la potasse fondante les dissout en produisant 

 un gaz inflammable, sans action sur les sels de cuivre. La réaction est tort 

 vive; elle est accompagnée de déflagration, de sorte que l'analyse de ce 

 produit me laisse encore des doutes. Je n'ai pas trouvé plus de 80 pour 100 

 de titane dans ces cristaux; mais cela tient sans doute à la vivacité de la 

 réaction, qui cause des projections, et je crois qu'on peut admettre que ces 

 cristaux sont formés de titane presque pur. En effet, d'une part, le produit 

 n'a pas les réactions du sesquioxyde de titane décrit par M. Friedel et, d'autre 

 part, les cristaux sont toujours les mêmes, quel que soit le métal mis en 

 expérience, ce qui élimine l'idée d'alliages définis, puisque des alliages du 

 titane avec des métaux aussi différents que le cuivre etl'étain, par exemple, 

 ne sauraient être isomorphes. 



n T/étude de la forme cristalline a été faite par M. Richard, préparateur 

 à l'École des Mines. Il a opéré sur des échantillons de diverses provenances. 

 De cette étude, il semble résulter que les cristaux sont cubiques avec les 

 taces/j, a', b' (pb' a varié de i34°,3 à i35° pour les divers échantillons 

 mesurés). On trouve quelquefois des cristaux maclés, le plan d'hémitropie 

 étant une face octaédrique. Ceci explique j)Ourquoi beaucoup de cristaux 

 présentent une face hexagonale autour de laquelle sont placées six faces de 

 contour pentagonal. 



C. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N" !i6.) . ' '79 



